— 759 — 



ha riferito esperienze su quelli NaCl-CuCl, AgCl-CuCl, KCl-CuGl. I risultati 

 di questi signori concordano completamente coi miei, salvo le piccole diffe- 

 renze quasi inevitabili sui valori assoluti di alcune temperature. 



La circostanza che diversi sperimentatori hanno trattato contempora- 

 neamente lo stesso soggetto che io sto studiando mi obbliga a render noti 

 senza ritardo i risultati delle mie esperienze ulteriori. 



Riferisco in questa Nota sul comportamento delle tre coppie AgCl-NaCl, 

 LiCl-CuCl, LiCl-AgCl. 



Delle 21 coppie accennate rimangono le sette CuCl-RbCl, KCI-T1G1, 

 AgCI-TICl, AgCl-RbCl, TICl-RbCl, LiCl-TICl, che sto ora studiando e su 

 cui riferirò fra breve. 



Quando il lavoro sperimentale era già terminato apparve un lavoro di 

 W. Botta ( l ) in cui sono esposti i risultati ottenuti pure per via termica 

 per le miscele di cloruro sodico e cloruro di argento. I risultati sono con- 

 cordanti perfettamente con quelli da me ottenuti, se si eccettua qualche 

 differenza nei punti di solidificazione dei componenti. 



Secondo questo esperimentatore il punto di solidificazione del clo- 

 ruro sodico giace a 792°, e quello del cloruro d'argento a 460°; dalle mie 

 esperienze (v. tabella) questi punti risultarono rispettivamente a 806° e 

 455°. 



Dei punti di solidificazione dei singoli componenti, all' infuori di quello 

 del cloruro di litio, venne già detto nella Nota a questa precedente. Il punto 

 di fusione del cloruro di litio è dato da Zemczuzny e Rambach (loc. cit.) 

 a 614°, e da Carnelley ( 2 ) a 602°. Il cloruro di litio anidro preparato dal cloruro 

 di litio idrato per riscaldamento in capsula di platino fino a completa per- 

 dita di acqua reagisce debolmente alcalino; prima però di usarlo venne 

 posto in una storta di vetro infusibile e riscaldato di nuovo in corrente di 

 acido cloridrico gassoso e secco; l'alcalinità dopo questo trattamento scom- 

 pare, ma dopo fusione, benché assai debolmente ricompare. 



Il punto di fusione del cloruro di litio così ottenuto giace a 602°. 

 Per tutti i sistemi venne usato il solito metodo di fusione e di raffredda- 

 mento. 



Le miscele vennero fuse parte in provette di vetro infusibile e parte 

 in provette di porcellana ed in forno elettrico. 



Per la determinazione delle temperature venne sempre usato un ter- 

 moelemento Pt — Pt -f- Rh ed un galvanometro Siemens ed Halske. Vennero 

 sempre usati dieci grammi di miscela. 



(») Centralblatt. f. Min. Geol. u. Pai., 1911, 5, 138. 

 ( 2 ) Carnelley, Journal Chem. Soc. (1876), 489. 



